( 965 ) 



ment orientées montrant de vives teintes de polarisation, tandis que les lames de 

 tridymite sont très peu biréfringentes. En lumière convergente, on voit une croix 

 noire positii-e, dont l'axe fait, avec la normale à la lame, des angles variant entre 3o° 

 et 60°. En tenant compte de celte inclinaison, la biréfringence des plages qui s'é- 

 teignent le plus complètement, a été trouvée égale à 0,009 environ, c'est-à-dire 

 sensiblement celle du quartz. 



» Les lames des monts Euganéens sont donc des cristaux de tridymite 

 transformés en quartz par une sorte de pseudomorphose. Il est très curieux 

 que le quartz ne se soit pas orienté de manière que son axe senaire soit 

 parallèle à l'axe pseudosénaire de la tridymite. H y a cependant eu une 

 tendance à l'orientation, mais elle s'est traduite par ce fait que l'une des 



faces de la pyramide du quartz [p, e' ) se rapproche plus ou moins d'être 

 parallèle à la base des lames de tridymite. En d'autres termes, les faces de 

 clivage, ou de densité réticulaire maxima, des deux sidjstances ont eu luie 

 tendance à se disposer parallèlement. 



') Quant à la genèse de cette pseudomorphose, il est à présumer que la 

 tridymite a été lentement attaquée par des eaux peut-être alcalines, puis 

 remplacée peu à peu par une reprécipitation de la silice sous forine de 

 quartz. 



» Les cristaux des monts Euganéens étant ainsi mis de côté, les pro- 

 priétés physiques et cristallographiques de la tridymite peuvent être ainsi 

 énoncées en combinant, avec les observations anciennes, celles qui me 

 sont propres et qui rectifient des erreurs assez graves : 



» Forme cristalline orthorhombique pseudo-hexagonale, avec les paramètres 



1:^/0:1,629 ou 0,57-4:1:0,9405. 



» Les lames hexagonales présentent les groupements bien connus de l'aragonite. 



Moyenne des indices de réfraction minima, f! et ■;, pour la raie D, = ^ i^JJ 



(par un procédé d'observation inexact. Von Lasaulx avait trouvé 1,42). — Bissec- 

 trice aiguë /J05«<«'e perpendiculaire au plan p (001) et plan des axes perpendiculaire à 

 l'axe du groupement habituel, c'est-à-dire à l'axe binaire a[oio]. Angle des axes 

 dans l'air, 2 E =: 66°, d'où aV =: 43° environ. Biréfringence a — '^ = 0,0016 approxi- 

 mativement. M. Mérian avait annoncé (') que la tridymite éprouve un changement 

 d'état réversible en passant à l'état de cristal uniaxe. Mais il avait cru observer que la 

 température de ce changement d'état était supérieure à 4oo°. J'ai vérifié l'exactitude 

 du changement d'état, mais constaté que la température à laquelle il se produit est 



(') Neues Jahibucli fiir Minéralogie, 1, 198; 1884. 



C. R., 1890, 1" Semestre. (T. C\, ^'' 18.) I26 



